54 IT. STONE 



Bois Saint-Martin ou Saint-Martin rouge, no 1851 I. 



Les bois désignés sous ce nom sont tellement nombreux et 

 différents que je suis forcé de conclure que, dans le commerce, 

 le nom Saint-Martin est d'une application générale à tout bois 

 non connu. Outre les deux échantillons que je vais décrire, 

 j'ai vu au Musée Colonial de Marseille trois échantillons de la 

 Guyane ; les n 09 102 et 107 sont certainement des Wacapous, 

 et le n° 108 est de couleur rouge foncé. Au Jardin Botanique 

 de Marseille, j'ai vu un quatrième échantillon, n° 23, de cou- 

 leur rouge vermeil. Le nom Saint-Martin se rapporte à 

 l'Ebène verte, au Bois de Campêche, au Bois amer, au Pana- 

 coco, à un Lonchocarpus, à un Dalhergia et à deux espèces de 

 Copaifera. (Voir Table des Matières.) 



Dumonteil, p. 152, Saint-Martin : Densité, 0,912; force, 229; élasti- 

 cité, 127. 



La Commission de Brest, p. 162 : Saint-Martin rouge. Densité, 0,870 

 à 0,922; force, 1130 à 1140 ou 1,70 si le Chêne = 1 ; élasticité, 25 à 30 ; 

 p. 163. Il fait entendre des craquements longtemps avant de se rompre. 

 Le même, p. 167 : 7/ 10 plus fort que le Chêne, 1/5 plus pesant, mais 

 moins élastique ; rouge pâle agréable ; grain assez fin, mais les canaux 

 sinueux sont aussi gros que dans le Chêne. i\ pourrait être assez avan- 

 tageusement employé en varangues, genoux, quilles, etc. Dans l'eau, il 

 a paru se conserver aussi bien que dans un magasin ; ne convient pas 

 aux ouvrages de tour. Le même, p. 197 : Classe 1, celle du Chêne. Le 

 même, p. 184 (essais sur des échantillons, sans doute ceux de Dumon- 

 teil). Conservé à couvert : force, 800 à 1260 ou 1,58 si le Chêne — 1 ; 

 élasticité, 10 à 25 ; à découvert : force, 1010 à 1410 ou 1,49 si le Chêne 

 = 1 ; élasticité, 20 à 25. 



Si c'est le même bois que celui de l'échantillon de Mar- 

 seille n° 188, il pourrait servir pour crosses de fusils. 



Saint-Martin blanc. — N° 1831 K. 



Commission de Brest, p. 162 : Deusité, 0,880 à 910; force, 1020 à 

 1120 ou 1,58 si le Chêne = 1 ; élasticité, 20 à 25. Le même, p. 163 : 

 Avant de se rompre, il produit déjà beaucoup d'éclats et de fentes lon- 

 gitudinales ; cassures bien fibreuses. Le même, p. 171 : de couleur roux 

 pâle. Densité, 0,830 à 0,9 J0 ; moitié plus fort que le Chêne, 1/5 plus lourd, 

 mais beaucoup moins élastique : très rigide : grain assez fin; pourrait 



